— 373 — 



Riscaldai finalmente i vari cilindri esponendoli entro il forno diretta- 

 mente all' azione della fiamma fino alla temperatura del rosso ciliegio inci- 

 piente (circa 800°). Il carbonato di calce si è dissociato, perchè F argilla 

 coir HCl non dà più effervescenza, e l' intensità magnetica è di molto 

 cresciuta. 



Nella tabella seguente riassumo le intensità magnetiche ottenute. Nella 

 P riga sono notati secondo il numero progressivo : tre cilindri di argilla di 

 Roma, due cilindri di una cava d' argilla di Corneto e due cilindri dell' altra 

 cava. I cilindri corrispondenti ai nn. 1, 2, 4, 6, erano stati impastati col nero 

 fumo. Nelle diverse colonne sono segnate le deviazioni prodotte sull' ago del 

 magnetometro dal magnetismo indotto nei vari cilindri dal c. m. t., quando 

 essi furono riscaldati alle temperature segnate nella P colonna 





1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



350° 



0',0 



0',0 



0',0 



o',o 



0',0 



0',0 



O'.O 



380 



0',0 



0',0 



0',0 



0',0 



0',0 



O'.O 



0',0 



420 



0',3 



0',5 



0',3 



0'.7 



0',9 



0',9 



0',9 



460 



2',5 



4',0 



3',5 



ll',0 



8',0 



8',0 



9',0 



800 



13',5 



18',0 



16',5 



37',0 



43',0 



37',0 



34',0 



Dall' esposizione dei risultati delle mie esperienze si ricava : 



1° che il carbone mescolato all' argilla incomincia a scomparire già 

 a 350°; che a 380° è scomparso quasi completamente dalla superficie, e che 

 a 420° è scomparso completamente anche dall' interno della massa argillosa. 

 Anche nei pezzi di bucchero il colore scompare dalla superficie a 380° ; 



2° che coir aiuto di un energico campo magnetizzante si può consta- 

 tare, che è avvenuta una trasformazione chimica delle sostanze ferruginose 

 non magnetiche in magnetiche, quando 1' argilla è stata portata alla tempe- 

 ratura di 380° ; ma la magnetizzazione dell' argilla per 1' azione induttrice 

 del campo terrestre non è sensibile prima che non sia stata raggiunta la 

 temperatura di cottura di 420° (^); 



0 Eichiamo alla mente, che qui si tratta di stabilire, a quale temperatura abbia 

 luogo la magnetizzazione dell'argilla per potere dedurre un limite inferiore della tem- 

 peratura, alla quale necessariamente devono essere stati riscaldati i buccheri. E na- 

 turale quindi, "che per le mie ricerche devo adoperare lo stesso magnetometro e nelle 

 stesse condizioni, nelle quali esaminai T intensità dei vasi etruschi. 



Per dare un'idea dell'intensità magnetica trovata in questa specie di vasi riporto 

 qui alcuni valori, che si riferiscono ai buccheri da me esaminati nel Museo etrusco del 

 conte E. Faina in Orvieto : 



Bucchero italico n. 382 1° 13' Bucchero etrusco n. 226 0° 24' 



>, « 383 1 39 " » 229 6 



» « 384 0 37 " » 230 22 



), „ 385 0 49 » » 231 27 



ì. 391 0 39 .» » 232 23 



Bucchero grigio n. 225 1 1 » » 283 9 



» etrusco 214 0 27 n „ 284 25 



„ 216 0 18 " » 290 23 



